236 JOH. FRIEDR. LUDVV. HAUSMANN 





Kupfergewinnung durch Camentation erwahnt ?), Krystalle von Zinkoxyd , de 

 ren Form ein regular sechsseitiges , an den Enden durch drei, gegen die ab 



wechselnden Seitenkanten ffesetzte Rhomboederfl 



gespitzt 



Die Neigung der Rhomboederflachen gegen die Seitenflachen des Prisma wurde 

 zu 121° 30' durch Messung bestiramt. Aus diesem Winkel und dem der Seiten- 

 kanten des Prisma von 120°, ergab sich die Grdsse der Rhomboederkanten 

 zu 117°. Diese audi von mir an den Krystallen des Zinkoxydes von Stadt- 

 bergen beobachtete Form, setzt es ausser Zweifel, dass das Krystallisation en- 

 system dieser Substanz ein monotrimetrisches ist, daher es gerechtfertigt er- 

 scheinen durfte, die einzige unter den von Koch beschriebenen Formen, wel- 

 che mit einem solchen Systeme nicht zu reimen ist , fiir eine abnorme asym- 

 metrische Bildung zu halten. 



Da bei den Krystallisationen des Zinkoxydes die vollzahligen Combinationen 

 vorherrschen, so wird es am Passendsten seyn, ein Bipyramidaldodekaeder als 

 Grundform anzunehmen. Lasst man die in der Mittheilung des Herrn De- 

 lesse angegebenen Rhomboederflachen als primare gelten, so wiirden solche 

 in vollzahliger Combination ein Bipyramidaldodekaeder mit Seitenkanten 



von 



144° 54' und Grundkanten von 74° 12' bilden. Der Versuch, von dieser 

 Form die von K o c h angegebenen Flachen abzuleiten, fiihrt zu dem Resultate : 

 dass die mit P und o bezeichneten, deren Neigung gegen die Hauptachse nach 



Angabe = 40° 1' 9", dem Verhiiltnisse 2CE 



prechen, wel 



chem gemass ihre Neigungen gegen die Hauptachse = 41° 24'; und dass 



Flachen m und s, deren Neigung gegen die Hauptachse zu 18° 34' 32" an- 

 gegeben worden, das Verhaltniss CE : 4CA zukommt, welchem zu Folge ihre 

 Neigung gegen die Hauptachse = 18° 18'. Das durch die Flachen EA§ 

 gebildete Bipyramidaldodekaeder hat Seitenkanten von 123° 20' und Grund- 

 kanten von 143° 24'. Hiernach sind bis jetzt folgende sechs Arten von Krv- 

 stallflachen des Zinkoxydes bekannt: 





P. A. B. E. EA\. EA\. 



welche in nachstehenden Combinationen beobachtet worden : 



i . 





i2EA\ (Fig. 4. Koch.^ 



1) Annales des mines. 4. Ser. T. I. p. 488. 





